6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dispositif d'analyse thermique, applicable lorsque la température varie 

 avec une vitesse de l'ordre de plusieurs centaines de degrés par seconde. 



La méthode expérimentale repose sur l'observation suivante : la vitesse 

 de refroidissement spontané, dans une atmosphère inerte, d'un fil d'acier, 

 préalablement porté au rouge par un courant électrique, varie entre de 

 larges limites avec la nature du gaz. Le refroidissement dans V hydrogène 

 provoque en général une trempe; dans V azote, on a le plus souvent un 

 recuit. Par mélange des deux gaz, on obtient toute la gamme des conditions 

 intermédiaires. 



L'inscription photographique de la courbe de dilatation thermique, pen- 

 dant le refroidissement, révèle les transformations du métal avec une sen- 

 sibilité très élevée et quasi indépendante de la vitesse. Cette vitesse s'inscrit 

 elle-même par une interruption périodique du faisceau lumineux. 



L'appai'eil employé utilise le principe du dilatomèlre difl'érentiel enregistreur 

 décrit dans une précédente Note, l^ar un mécanisme identique, il trace une courbe 

 dont l'ordonnée mesure la diflférence des dilatations du fil étudié et d'un fil étalon en 

 liaros maintenu à la même température; cette température s'inscrit par la dilatation 

 de rétalon qui parcourt Taxe des abscisses. Les deu\ fils, d'un diamètre de o""",23, 

 tendus verticalement à faible dislance dans une enveloppe élanche, sont placés en 

 dérivation dans un circuit dont le courant peut varier par degrés insensibles. On 

 règle l'intensité dans chaque fil jusqu'à obtenir l'égalité de leurs températures, estimée 

 par la comparaison de leurs éclats à travers une glace monochromatique rouge: 63ol^f-. 

 (Les fils sont préalablement noircis.) 



L'acier à l'état y et le baros ont des capacités calorifiques très voisines : 

 aussi l'égalité initiale de température des fils est-elle approximativement 

 conservée pendant le refroidissement, jusqii'au début du phénomène de 

 irans formation. Les erreurs qui subsistent dans L'indication de ce point sont, 

 en tous cas, d'un ordre très inférieur aux déplacements qui résultent des 

 traitements dilTérenls. Le fil d'acier est prolongé de part et d'autre pardeux 

 attaches en baros (très faible conductibilité thermique). Le rôle de ces fils 

 de garde est d'obtenir une température uniforme suivant la longueur de 

 l'cchantillon. 



Pour caractériser l'état d'un fil après un traitement donné, on recourt 

 à l'examen microscopique et à des essais mécaniques appropriés : mesure 

 de l'angle de pliage avant rupture, du fil encastré à un bout; mesure de la 

 largeur de l'empreinte produite sur le fil par un couteau pressé transversa- 

 lement par une force de s'^s. 



Pour un acier et des conditions de refroidissement donnés, l'aspect de 



